SÉANCE DU 2/1 AOUT 1908. '127 



d'arsenic, contenu dans une cornue, est dirigé, à l'état de vapeurs, à l'inté- 

 rieur d'un tube horizontal chauffé, contenant une nacelle en porcelaine 

 chargée de la substance à traiter qu'on continue à attaquer jusqu'à ce 

 qu'elle se fixe à une composition constante : il y a apparition de chlorure 

 métallique et d'arsenic lil)re. Quelquefois, un courant de gaz carbonique 

 purgeait l'appareil avant et après chaque opération, comme dans les inté- 

 ressantes expériences de MM. Granger et Didier. 



I. Le nickel réduit, pulvérulent, préparé par nous aussi pur que possible et surtout 

 exempt de cobalt, qui se comporte différemment dans ce cas, ne subit pas d'attaque sen- 

 sible au-dessous de 4oo° ('). Kntre 4oo" et 600", il se transforme, dans la nacelle, en 

 une masse qui, dépouillée du chlorure métallique qui l'imprègne, par un lavage à 

 l'eau, répood à la formule NiAs. De 600° à 800°, le corps élaboré présente également 

 la composition précédente. Enfin la même expérience, réalisée entre 800" et i4oo°, 

 nous a donné le composé Ni'As^. 



II. Une gamme d'arsénionickels, indiiierents à l'aimant, est aisément obtenue, dans 

 un courant d'hydrogène, par saturation du métal à l'aide de l'arsenic, soit en dirigeant 

 ses vapeurs sur le nickel, soit en chaufiant le mélange des deux corps pulvérulents, ce 

 qui entraîne généralement l'incandescence. Les proportions centésimales d'arsenic ab- 

 sorbées sont voisines de 72 lorsqu'on opère entre Soo" et 4oo°, de 65 entre 4oo" et 

 600", de 56 entre 600° et 800°, de 46 au-dessus de 800"; enfin un arséniure à 39 

 pour 100 est abandonné par des alliages titrant autour de 38, 24 et 11 pour 100, après 

 leur attaque par l'acide suifurique étendu suivie de l'élimination d'une substance atti- 

 rable à l'aimant. Tous ces corps, traités isolément par le Irichlorure, engendrent faci- 

 lement les deux, composés précédents. Ainsi, entre 400" et 600°, l'arsénionickel à r)6 

 pour 100, qui en présence de l'arsenic libre en absorberait, conserve sa teneur et ré- 

 pond toujours à la formule NiAs. De 600° à 800°, ces alliages tendent également 

 vers NiAs, soit par perle, soit par absorption d'arsenic. Entre 800" et i4oo°, tous 

 ceux que nous avons essayés s'y sont transformés en Ni' As- (en pacticulier les arsé- 

 nionickels à Sg et à 46 pour 100). 



L'arséniure MAs, de couleur rouge clair, se présente, suivant sa température de 

 production, sous la forme d'une poudre constituée par de petits cristaux à éclat niè- 

 talli(|ue ou en masse légèrement fritlèe; densité à o" : 7,5" (théoii([ue : 6,87). 



Ni'As^ est une substance pulvérulente, grisâtre, à éclat métallique, (jui fond vers 

 1000° et se présente alors sous les apparences d'un lingot dur, brillant, blanc d'ar- 

 gent, se fragmentant facilement en lames sous le choc; densité à o" : 7,86 (théo- 

 rique : 7, 10). 



La chaleur enlève de l'arsenic à NiAs à partir de 100° et l'amène à l'état de Ni'As'^ 

 Ce dernier, particulièrement fixe, ne commence à subir une décomposition légère que 



(') Les températures étaient approxinialivemenl appréciées à l'aide d'une pince Le 

 Chalelier dont l'exlrémilé plongeait dans un peu de magnésie entourant l'extérieur du 

 tube au niveau de la nacelle. 



